( i326 ) 



(luites dans la science pour déterminer la constitution chimique des 

 alliages. Parmi les propriétés physiques qui semblent devoir conduire à 

 des résultats précis sur cette constitution chimique des alliages, les prin- 

 cipales sont la structure cristalline, la conductibilité, la force électromo- 

 trice de dissolution, la fusibilité. C'est l'étude de la fusibilité des alliages 

 d'aluminium et de magnésium qui fait l'objet de cette Note. 



» Avant de donner les résultats de ces recherches, je décrirai sommaire- 

 ment la méthode expérimentale suivie pour la détermination des tempé- 

 ratures de solidification. 



I) Les points de fusion de raluminiuni el du magnésium étant relativement peu 

 élevés, tous les essais ont été faits dans des tubes de verre vert, en présence de gaz 

 d'éclairao^e, ou mieux d!hydrogène, afin d'éviter l'altération des métaux. Chaque essai 

 portait sur los' de matière. La mesure des températures s'elTectuait au moyen du 

 couple ihermo-électrique de M. Le Chatelier. Pour protéger le couple contre l'action 

 destructive des métaux fondus, on l'introduit dans un tube de verre de quelques milli- 

 mètres de diamètre fermé d'un bout, après avoir isolé les fds de platine et de platine 

 rliodié d'une façon convenable à l'aide d'un fil d'amiante. Le galvanomètre employé 

 était le galvanomètre à microscope, modèle Garpentier. 



» Pour déterminer la température exacte de solidification, on amène le mélange des 

 deux métaux à une température supérieure à celle de fusion, puis on laisse refroidir : 

 on suit le déplacement du réticule au moyen d'un compteur à secondes, en notant le 

 temps mis par ce réticule pour passer d'une division à celle immédiatement inférieure ; 

 dans le Tableau ainsi établi, on cherche la division du micromètre correspondant au 

 plus grand intervalle de temps. 



» Voici les résultats obtenus : 



